Submitted : 14 Oktober 2021 Revised : 15 November 2021 Accepted : 21 Desember 2021

## PENGARUH JENIS AKTIVASI PADA ADSORBEN CANGKANG KACANG TANAH TERHADAP ADSORPSI METIL VIOLET
Wardalia * , Rusdi, Rudi Hartono, Muhammad Triyogo Adiwibowo Jurusan Teknik kimia, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jendral Sudirman Km. 3 Cilegon 42435 Indonesia
* Email: wardalia@untirta.ac.id

## Abstrak
Era  industrialisasi  serta  globalisasi  menghasilkan  batik  jenis  baru  yang  disebut  dengan  batik  cap.  Proses pembuatan batik melalui beberapa tahapan, termasuk serangkaian proses pewarnaan yang menghasilkan limbah cair. Industri batik menghasilkan limbah yang perlu pengolahan lebih lanjut agar tidak mencemari lingkungan. Cangkang kacang tanah diolah menjadi adsorben untuk menurunkan kadar zat warna metil violet yang diaktivasi dengan  KOH  dan  HNO 3 .  Cangkang  kacang  tanah  dipanaskan  hingga  450°C  selama  2  jam  dan  diseragamkan ukurannya melalui pengayakan lolos pada ayakan 80 mesh. Aktivasi basa dilakukan dengan mengaduk adsorben dengan  konsentrasi  KOH  50%  selama  30  menit  pada  pengadukan  180  rpm.  Sedangkan  aktivasi  asam menggunakan HNO 3 dengan konsentrasi 10% sampai 50% pada suhu 90°C dengan waktu 2 jam. Penelitian ini menghasilkan  kondisi  terbaik  adsorben  dengan  teraktivasi  KOH,  diperoleh  efisiensi  penyerapan  sebesar  95% untuk  zat  warna  metil  violet.  Persamaan  isoterm  langmuir  merupakan  persamaan  yang  paling  sesuai  dengan persamaan yang dihasilkan untuk adsorpsi metil violet yaitu y = 0,0101 x – 0,0472 dengan R 2 = 0,97.
Kata Kunci : Adsorben, Adsorpsi, Aktivasi, Persamaan Isotermal Langmuir

## Abstract
The era of industrialization and globalization has produced a new type of batik called batik cap. The making process of  batik  is  through  several  stages,  including  a  series  of  dyeing  processes.  The  waste  from  this  process  should  be processed further to remove its effect on the environment. Methyl violet adsorption was carried out on batik waste using an adsorbent made from KOH-activated and HNO 3 -activated peanut shells. Peanut shells were heated at 450°C for 2 hours and ground to less than 80 mesh. Base activation was carried out by stirring the adsorbent with 50% KOH for 30 minutes at a speed of 180 rpm. For acid activation, nitric acid was used with 10%-50% concentrations at 90°C for  2  hours.  A  KOH-activated  adsorbent  obtained  the  best  result  at  95%  absorption  efficiency.  The  most  suitable isotherm equation is the Langmuir isotherm, with the methyl violet adsorption equation y=0.0101x – 0.0472 with R 2 = 0.97.
Keywords : Adsorbent, Adsorption, Activator, Langmuir Isotherm Equation

## 1. PENDAHULUAN
Industri kerajinan dan busana selalu menghasilkan perkembangan  yang  memuaskan  di  Indonesia.  Kedua industri tersebut merupakan sub-sektor yang dominan dalam  memberikan  kontribusi  ekonomi.  Industri busana  tercatat  menyumbang  pendapatan  domestik bruto ekonomi sebesar 18,15 persen pada tahun 2015. Kedua  jenis  industri  ini  menjadi  lokomotof  dalam
perkembangan  industri  kreatif  nasional  (Badan Ekonomi  Kreatif  dan  Badan  Pusat  Statistik,  2017). Menurut  Gati  Wibawaningsih  selaku  Dirjen  IKM Kementerian  Perindustrian,  perdagangan  pada  dunia ntuk  produk  pakaian  jadi  mencapai  USD  442  miliar sehigga  berpeluang  besar  pada  industri  batik  untuk meningkatkan  penjualan,  dimana  batik  merupakan bahan baku untuk memproduksi pakaian.

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip
Semakin besar permintaan batik, semakin banyak pula  dampak  yang  ditimbulkan,  salah  satunya  adalah pencemaran  lingkungan.  Industri  batik  menghasilkan limbah yang mengandung logam berat seperti Pb, Zn, Cd, Cr,  dan logam  lainnya  serta  kandungan  warnanya juga  mengandung  bahan-bahan  sintetik  yang  sukar terurai  (Ayulilah  Sapar  Wulan  &  Chairunnisa,  2016; Oktasari,  2018;  Styani,  2013).  Metil  violet  yang digunakan  sebagai  pewarna  tekstil  dapat  berdampak iritasi  pada  kulit  dan  mata,  serta  berbahaya  jika tertelan. Pewarna ini juga menyebabkan inhalasi yang berujung  pada  gangguan  pernafasan  dan  dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan bila tertelan. Pewarna  ini  tergolong  dalam  zat  warna  karbon- nitrogen  pada  gugus  benzenanya  dan  merupakan gugus yang sulit untuk didegradasi.
Solusi dari  permasalahan  tersebut  adalah  dengan mengolah limbah  dengan metode  yang  ekonomis  dan efektif.  Metode  yang  dapat  diterapkan  adalah  metode adsorpsi. Adsorpsi terjadi berdasarkan interaksi logam dengan gugus fungsi yang ada di permukaan adsorben melalui  pertukaran  ion  atau  pembentukan  kompleks yang terjadi di permukaan padatan yang mengandung gugus  fungsi  (Atkins,  1999).  Adsorpsi  sendiri menggunakan adsorben untuk menyerap zat-zat yang diinginkan  dan  dapat  dibuat  menggunakan  berbagai macam  hasil  alam,  salah  satunya  adalah  cangkang kacang tanah. Cangkang kacang tanah merupakan hasil buangan  dari  kacang  tanah  yang  belum  mendapat perhatian  khusus  untuk  diolah  lebih  lanjut.  Data  BPS Cilegon  tahun  2014  menunjukkan  produksi  kacang tanah  di  Cilegon  mencapai  6687  ton/tahun  (Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cilegon, 2014). Jumlah ini merupakan  produksi  terbesar  kedua  setelah  padi sawah. Cangkang kacang tanah memiliki kadar selulosa yang  tinggi  sehingga  dapat  menyerap  kandungan dalam limbah. Namun selulosa bukanlah satu-satunya faktor  yang  menentukan  kualitas  adsorpsi. Salah  satu perlakuan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan  proses  adsorpsi  adalah  aktivasi  oleh KOH  dan  modifikasi  permukaan  oleh  HNO 3 agar memiliki kemampuan penyerapan yang lebih baik lagi dalam menangangi limbah batik.
Hasil penelitian oleh Wardalia didapatkan jumlah zat  warna  metil  violet  yang  mampu  terjerap  adalah 9,752 mg/g adsorben pada waktu karbonisasi 90 menit dengan aktivator NaOH 1M (Wardalia & Rusdi, 2017). Hasil penelitian oleh Amiruddin menggunakan tongkol jagung yang dimodifikasi menggunakan larutan HNO 3 memberikan hasil terbaik dibandingkan zat lain seperti H 2 SO 4 dan  H 2 O 2 (Amiruddin  et  al.,  2016).  Hasil penelitian  Ade  Oktasari  menggunakan  cangkang kacang  tanah  teraktivasi  KOH  0,1  M  dan  H 3 PO 4 1  M untuk  menyerap  Pb(II)  didapatkan  hasil  bahwa  KOH menyerap lebih banyak Pb(II) dibandingkan aktivator asam  dengan  kapasitas  maksimum  sebesar  0,622 gram/mol  (Oktasari,  2018).  Berdasarkan  hasil penelitian tersebut, limbah pertanian cangkang kacang tanah memiliki potensi untuk diolah menjadi adsorben lebih  lanjut.  Beradasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya  maka  pada  penelitian  ini, kacang  tanah  diolah  melalui  dua  tahap  aktivasi, yaitu
aktivasi  basa  dan  asam,  di  mana  aktivasi  basa digunakan  untuk  memperluas  area  permukaan adsorben, dan aktivasi asam untuk memodifikasi gugus fungsi  yang  terkandung  pada  adsorben.  Sehingga diharapkan  melalui  penelitian  ini,  dapat  melihat kemampuan  adsorben  dalam  menyerap  limbah  metil violet pada limbah sintetis.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan efisiensi  penyerapan  adsorben  dari  cangkang  kacang tanah,  menentukan  karakteristik  adsorben  cangkang kacang  tanah  meliputi  luas  permukaan,  radius  pori, volume pori, dan menentukan persamaan isoterm yang paling sesuai pada adsorben cangkang kacang tanah

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Bahan
Cangkang  kacang  tanah  yang  dipergunakan didapat  dari  petani  di  daerah  Cikebel,  kota  Cilegon. HNO 3 dan  KOH  kualitas  pro  analisis  (P.A.)  diperoleh dari Merck (Jerman), serta metil violet kualitas teknis diperoleh  dari  laboratorium  Kimia  Dasar  Fakultas Teknik Untirta.

## 2.2 Pembuatan Adsorben
Cangkang kacang tanah dikeringkan dan kemudian dikarbonisasi menggunakan furnace pada suhu 450°C selama  120  menit.    Adsorben  kemudian  dihancurkan menggunakan  blender  sehingga  melewati  saringan dengan  ukuran  80  mesh.  Selanjutnya  disimpan  pada wadah kedap air dan udara.
Sebanyak  50  gram  cangkang  kacang  tanah  hasil pemanasan  pada furnace ke  dalam  larutan  KOH  50% sebanyak  100  ml  selama  30  menit  dengan  kecepatan pengadukan  180  rpm  dalam  suhu  ruang.  Sampel kemudian  disaring  dan  dilakukan  pencucian  dengan akuades pada kecepatan 500 rpm selama 1 jam agar pH sampel  menurun.  Kemudian  sampel  dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 100°C selama 1 jam,
Sebanyak  10  gram  adsorben  cangkang  kacang tanah (karbon aktif) yang telah diaktivasi dengan KOH masing – masing  direndam  ke  dalam  larutan  HNO 3 dengan  variasi  konsentrasi  10,  20,  30,  40,  dan  50% dengan  perbandingan  1:10.  Selanjutnya  dilakukan pemanasan pada suhu 90°C yang disertai pengadukan pada  kecepatan  200  rpm  selama  2  jam,  kemudian disaring  dan  dilakukan  pencucian  dengan  akuades pada  kecepatan  500  rpm  selama  1  jam.  Karbon  aktif modifikasi kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 100°C selama 1 jam.

## 2.3 Karakterisasi Adsorben
Luas permukaan, volume pori, dan radius pori rata- rata  adsorben  dianalisis  dengan  metode  nitrogen fisisorpsi  menggunakan  model  Brunauer-Emmet- Teller (BET).

## 2.4 Uji Adsorben Dengan Metil Violet
Sebanyak  0,5  gram  adsorben  dimasukkan  dalam 50 ml sampel pewarna (metil violet ) konsentrasi 100 ppm.  Sampel  lalu  diaduk  menggunakan magnetic stirrer pada kecepatan 300 rpm selama 1 jam. Setelah itu  melakukan  penyaringan  dan  menganalisis  sampel
limbah  menggunakan  spektrofotometer  UV-VIS  pada panjang  gelombang  580  nm.  Untuk  mengetahui  nilai kapasitas  adsorpsi  dapat  diperoleh  dari  persamaan adsorpsi  isoterm  freundlich  dan  adsorpsi  isoterm langmuir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Analisis BET
Karakterisasi
Brunauer-Emmet-Teller (BET) dilakukan untuk mengetahui luas permukaan spesifik, karena  luas  permukaan  merupakan  faktor  yang berperan penting dalam adsorpsi. Hasil pengujian BET dapat dilihat melalui Tabel 1.
Tabel 1. Luas permukaan adsorben dari kacang tanah
Sampel Luas permukaan (m 2 /g) Total Vol. Pori (cc/g) Radius Pori Rata-rata (Å) Tanpa aktivasi 75 0,08 22 Aktivasi KOH 72 0,09 26 HNO 3 20% 27 0,03 22 HNO 3 50% 117 0,11 20
Pada  proses  aktivasi  ini,  karbon  akan  bereaksi dengan KOH sehingga akan terjadi pembentukan pori- pori.  Proses  aktivasi  pelat-pelat  karbon  yang  tidak teratur mengalami pergereseran sehingga permukaan karbon  menjadi  terbuka  terhadap  aktivator  yang mendorong residu hidrokarbon. Luas permukaan dan volume  pori  terbesar  diperoleh  sampel  adsorben dengan aktivasi HNO 3 50%. Untuk radius pori rata-rata, sampel adsorben teraktivasi KOH memiliki radius pori rata-rata paling tinggi dibanding yang lainnya. Radius pori  rata-rata  ini  berpotensi  proses  pengisian  untuk penyerapan  pada  pori  lebih  tinggi  jika  dibandingkan yang lainnya, karena penyerapan pada situs yang aktif dalam  pori  berpotensi  menyebabkan  terjadinya desorpsi  yang  lebih  rendah  dibandingkan  situs  yang aktif  pada  permukaan  (Alimano  et  al.,  2014).  Untuk hasil  pada  aktivasi  HNO 3 ,  beberapa  penelitian menyebutkan  bahwa  penggunaan  HNO 3 dapat berpengaruh  besar  terhadap  morfologi  fisik  dari karbon  aktif,  sehingga  pada  kasus  ini,  penggunaan HNO 3 merusak dinding pori karena sifat oksidasi yang kuat  sehingga  terjadi  penurunan  terhadap  luas permukaan,  volume  pori,  dan  radius  pori  (Tao  & Xiaoqin, 2008; Zhou & Chen, 2010).

## 3.2 Adsorpsi Metil Violet
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  pada  konsentrasi 100 ppm, larutan cukup pekat sehingga sulit ditembus cahaya.  Setelah  dilakukan  adsorpsi  oleh  adsorben cangkang kacang tanah, dapat dilihat degradasi warna yang diamati. Terutama pada adsorben teraktivasi KOH yang  menghasilkan  warna  dengan  kekeruhan  paling rendah dibandingkan sampel hasil adsorpsi yang lain.
Dari  Tabel  2  didapatkan  bahwa  adsorben  yang diaktivasi  oleh  KOH  mampu  mengurangi  konsentrasi sampel  metil  violet  hingga  95%  karena  sampel adsorben teraktivasi KOH memiliki radius pori paling
tinggi dibanding yang lainnya, sehingga  pada molekul organik yang berukuran lebih besar lebih banyak yang terjerap  sampel  di  dalam  porinya,  sehingga  proses desorpsi akan lebih kecil (Alimano et al., 2014). Namun pada  modifikasi  adsorben  oleh  asam  nitrat,  terlihat penurunan  efisiensi  terhadap  penyerapan.  Pada adsorpsi oleh asam nitrat, hasil penyerapan beragam, adsorpsi paling besar diperoleh oleh adsorben dengan penambahan  asam  nitrat  50%  yaitu  sebesar  146,07 mg/g  adsorben.  Adsorben  yang  ditambahkan  asam nitrat 50% memiliki luas permukaan yang paling besar, namun  memiliki  radius  pori  yang  paling  rendah, sehingga  kemungkinan  yang  terjadi  adalah  terjadi proses  desorpsi  karena  penyerapan  berlangsung  di situs  aktif  permukaan,  bukan  pada  situs  aktif  pori (Alimano  et  al.,  2014).  Hasil  terburuk  diperoleh adsorben  dengan  penambahan  asam  nitrat  20% dengan  kapasitas  adsorpsi  sebesar  100,62  mg/g. Adsorben  dengan  aktivasi  HNO 3 20%  memiliki  luas permukaan  dan  volume  pori  terendah  dibandingkan sampel  lain,  sehingga  penyerapan  metil  violet  lebih rendah.
Gambar  1. Perbandingan  hasil  penyaringan  metil violet a) 100 ppm, b) tanpa aktivasi, c) teraktivasi KOH, teraktivasi NaOH dan teraktivasi asam nitrat d) 10%, e) 20%, f) 30%, g) 40%, h) 50%
Tabel 2. Hasil adsorpsi metil violet oleh adsorben dari cangkang kacang tanah Jenis Adsorben Adsorb ansi Konsentrasi Akhir %Efisie nsi Q (mg/g adsorben) Tanpa Aktivasi 0,27 6,99 93% 186,01 KOH 50% 0,22 4,90 95% 190,21 + HNO 3 10% 1,03 38,83 61% 122,34 + HNO 3 20% 1,30 49,69 50% 100,62 + HNO 3 30% 1,01 37,88 62% 124,23 + HNO 3 40% 1,28 48,93 51% 102,15 + HNO 3 50% 0,75 26,97 73% 146,07

## A        B           C           D          E          F          G          H
Gambar 2. Nilai pH akhir pada larutan sampel metil violet
Gambar 2 menunjukkan nilai pH akhir dari larutan sampel  setelah  dilakukan  adsorpsi.  Terlihat  bahwa setelah  dilakukan  adsorpsi  menggunakan  adsorben teraktivasi  HNO 3 ,  nilai  pH  menurun.  Hal  ini menyebabkan efisiensi adsorpsi menurun. Metil violet merupakan pewarna kation yang lebih mudah diserap pada  kondisi  larutan  basa.  Karena  pada  pH  rendah, terjadi  kompetisi  ikatan  antara  ion  H + dan  juga  metil violet, sehingga apabila pH dinaikkan, kompetisi akan berkurang  dan  meningkatkan  efisiensi  penyerapan (Druzian et al., 2019).

## 3.3 Adsorpsi Isoterm Langmuir Dan Freundlich
Adsorpsi  isoterm  langmuir  menunjukkan  bahwa proses  adsorpsi  yang  terjadi  adalah  jenis  adsorpsi kimia  sedangkan  isoterm  adsorpsi  freundlich menunjukkan  bahwa  adsorpsi  terjadi  secara  fisika (Atkins, 1999). Berdasarkan kedua persamaan tersebut kemudian R 2 dibandingkan. Persamaan dengan nilai R 2 yang lebih besar adalah persamaan yang sesuai.
Tabel 3. Hasil perhitungan nilai untuk parameter persamaan Isoterm langmuir dan Freundlich
Adsorben Ce (ppm) x/m (mg/g) ce/(x/m) log x/m log ce Tanpa Aktivasi 6,99 186 0,04 2,27 0,84 KOH 50% 4,9 190 0,03 2,28 0,69 + HNO 3 10% 38,83 122 0,32 2,09 1,59 + HNO 3 20% 49,69 101 0,49 2 1,7 + HNO 3 30% 37,88 124 0,3 2,09 1,58 + HNO 3 40% 48,93 102 0,48 2,01 1,69 + HNO 3 50% 26,97 146 0,18 2,16 1,43
Dari  Tabel  3  dilakukan  pemetaan  grafik menggunakan  Excel  untuk  menentukan  hubungan antar  komponen.  Nilai  harga Ce /( x / m )  versus Ce diplotkan untuk  mendapatkan  persamaan  langmuir dan  log  ( x / m ) versus log Ce diplotkan  untuk mendapatkan  persamaan  freundlich.  Hasil  yang diperoleh dengan grafik seperti terlihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Gambar 3. Isoterm langmuir dari Ce /( x / m ) versus Ce metil violet
Gambar 4. Isoterm freundlich log ( x / m ) versus log Ce metil violet
Tabel 4. Nilai konstanta adsorpsi isoterm Isoterm Sampel Konstanta Nilai Langmuir MV a 99 b 0,21 Freundlich MV k 0,24 n 0,33
Hasil dari pengujian terhadap persamaan adsorpsi isoterm  langmuir  maupun  persamaan  adsorpsi freundlich didapatkan dengan nilai R 2 mendekati angka 1.  Dari  Gambar  3  dan  4  terlihat  bahwa  persamaan adsorpsi zat warna metil violet oleh adsorben cangkang kacang tanah memenuhi persamaan adsorpsi langmuir dengan  R 2 =  0,97  selanjutnya  persamaan  adsorpsi freundlich  dengan  R 2 =  0,8.  Dari  persamaan  isoterm freundlich  dan  langmuir  dapat  diperoleh  nilai konstanta  freundlich dan  langmuir yang  dapat  dilihat pada Tabel 4. Dari hasil percobaan, jenis isoterm yang paling  memenuhi  adalah  isoterm  langmuir.  Hal  ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Falah,  Adsorpsi  zat  warna  metil  violet  dan  timbal menggunakan  adsorben  dari  cangkang  kacang  tanah yang  sesuai  dengan  pola  isoterm  adsorpsi  langmuir mengindikasikan  bahwa  adsorpsi  hanya  berlangsung satu  lapis  ( monolayer )  dan  terjadi  secara  kimiawi (Atkins,  1999;  Ayulilah  Sapar  Wulan  &  Chairunnisa, 2016).
0 1 2 3 4 5 6 7 pH y = 0,0101x - 0,0472 R² = 0,97 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,00 20,00 40,00 60,00 ce /(x /m ) ce y = -0,616x + 3,0553 R² = 0,8 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 lo g (x /m ) Log Ce

## 4. KESIMPULAN
Adsorben  dari  cangkang  kacang  tanah  yang optimum  adalah  adsorben  teraktivasi  KOH  dengan effisiensi  maksimum  sebesar  95%  pada  penyerapan metil  violet.  Karakteristik  adsorben  juga  mengalami perubahan  secara  luas  permukaan,  radius  pori,  serta volume  pori,  tergantung  dari  jenis  aktivatornya. Adsorpsi metil violet memenuhi persamaan Langmuir, di  mana  adsorpsi  hanya  terjadi  pada  satu  lapis  dan menghasilkan  persamaan  untuk  adsorpsi  metil  violet yaitu y = 0,0101 x – 0,0472 dengan R 2 = 0,97
5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  M.  A  Mandalika  dalam membantu melaksanakan penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alimano, Marsen, & Syafila, M. (2014). Reduksi Ukuran Adsorben  Untuk  Memperbesar  Diameter  Pori Dalam  Upaya  Meningkatkan  Efisiensi  Adsorpsi Minyak  Jelantah.  Jurnal  Teknik  Lingkungan,  20(2), 173 – 182.
Amiruddin, H., Zakir, M., & Taba, P. (2016). Modifikasi permukaan karbon aktif tongkol jagung (zea mays) dengan  HNO 3 ,  H 2 SO 4 ,  dan  H 2 O 2 sebagai  bahan elektroda  superkapasitor.  Makassar:  Hasanuddin University Repository.
Atkins,  P.  W.  (1999).  Kimia  Fisika  Jilid  2.  Oxford
University Press.
Ayulilah  Sapar  Wulan,  F.,  &  Chairunnisa,  Z.  (2016). Pembuatan  dan  karakterisasi  adsorben  dari cangkang  kacang  tanah  sebagai  pengadsorpsi  zat warna  methyl  violet.  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa.
Dinas  Pertanian  dan  Kelautan  Kota  Cilegon.  (2014). Produksi Tanaman  Bahan  Makanan  Menurut  Jenis Tanaman per Kecamatan Tahun 2014.
Druzian, S. P., Zanatta, N. P., Côrtes, L. N., Streit, A. F. M., &  Dotto,  G.  L.  (2019).  Preparation  of  chitin nanowhiskers and its application for crystal violet dye  removal  from  wastewaters.  Environmental Science  and  Pollution  Research,  26(28),  28548 – 28557.
Oktasari,  A.  (2018).  Kulit  kacang  tanah  (Arachis hypogaea L.) sebagai adsorben ion Pb (II). ALKIMIA: Jurnal Ilmu Kimia Dan Terapan, 2(1), 17 – 27.
Badan  Ekonomi  Kreatif  dan  Badan  Pusat  Statistik
(2017).  Data  Statistik  dan  Hasil  Survey  Ekonomi Kreatif.
Styani, F. D. N. (2013). Efektivitas Biji Jayanti (Sesbania Sesban)  Sebagai  Biokoagulan  Dalam  Memperbaiki Sifat Fisik Dan Kimiawi Limbah Cair Industri Batik.
Tao,  X.  U.,  &  Xiaoqin,  L.  I.  U.  (2008).  Peanut  shell activated carbon: characterization, surface modification and adsorption of Pb 2+ from aqueous solution.  Chinese  Journal of Chemical  Engineering, 16(3), 401 – 406.
Wardalia,  &  Rusdi.  (2017).  Pengaruh  Waktu Karbonisasi  Pada  Adsorben  Cangkang  Kacang Tanah  Terhadap  Degradasi  Zat  Warna  Methyl Violet. Jurnal Integrasi Proses, 6(4), 176 – 179. Zhou,  H.,  &  Chen,  Y.  (2010).  Effect  of  acidic  surface
functional  groups  on  Cr  (VI) removal  by  activated carbon from aqueous solution.  Rare Metals, 29(3), 333 – 338.